524 MÉMOIRE SUR LES ÉCLATEMENTS DES CANONS , ETC. 



sur le melai de chacune^ sur des prismes coupés des rondelles détachées 

 autour de la masselotte près de la trancile de la bouche, pour les bouches 

 à feu simplement coulées; car pour celles forgées cela ne serait pas 

 suffisant. La limite inférieure du rapport de l'extension du metal au 

 raccourcissement doit .pour la meilleure fonte de fer étre de deux tiers 

 environ; et les vitesses d'impulsion à Fextension et au raccourcissement 

 à la limite élastique de stabilite, ne doivent pas étre très-différentes 

 respectivement de 9 et 27 mètres environ par seconde. De l'ensemble 

 de ces trois coefficients mécaniques du bon metal à canon doit résulter 

 au boulet sphérique la vitesse au moins de 11 6"", 5, qu'efiectivement 

 tire à la charee du tiers il recoit à Tinstant du maximum de tension des 

 gaz de la poudre aux pilons. 



Ghapitre Vili. — ■ Le bronze, fante de dureté, se deforme trop faci- 

 lement; autant il en est du fer et de Tacier ductile employé à la fabri- 

 cation des canons. Les canons en benne fonte de fer seulement peuyent 

 supporter la percussion des projectiles ennemis. 



La fabrication des canons en fer ductile et en acier de grands 

 calibres, plus ou moins composée de parties forgées ensemble ou en 

 parile superposées, est encore très-coùteuse et d'une réussite incertaine, 

 si l'on en excepte ceux de campagne. 



Cast de la coulée du metal seulement qu'on a pu et qu'on peni 

 espérer d'obtenir l'Iiomogénéité nécessaire dans toute la masse, surtout 

 avec la méthode de coulée Piodman pour les grandes masses des énormes 

 canons en fonte de fer qu'on fait aujourd'hui, et c'est aussi avec la 

 coulée seule qu'on peut espérer de faire également en acier de bons 

 canons, lorsqu'on saura les obtenir sans besoin de les forger après 

 pour leur donner du nerf; acier qui dès lors tendra à s'identifier avec 

 la fonte truitée ou aciéreuse, d'une ténacité et d'une résistance vive 

 qui s'approchent toujours plus de celle de l'acier des canons , qu'on 

 est obligé de faire de plus en plus ductiles plulòt que tendres, pour 

 en augmenter la résistance vive, au fur et à mesure qu'on augmente 

 la masse de ces canons. 



D'après les resulta ts pratiques et théoriques obtenus, il n'est plus 

 le cas d'avoir à chercher à tout prix un metal à canon meilleur que la 

 bonne fonte de fer; puisque d'un coté on a obtenu pour ce metal les 

 perfectionnements les plus positifs sans qu'il cessàt d'étre le plus éco- 

 nomique: et que de l'autre coté il est bien plus facile, au lieu de 



